— 464 — 

 ciaio, doveva rendere anche più marcate le variazioni nel momento magnetico del- 

 l' acciaio interno, che solo misuravo. 



Ecco i risultati ottenuti, mentre il tubo di ferro che si trovava all' esterno del 

 tubo di ottone, aveva circa l / ]0 di millimetro di spessore, e sempre col rocchetto C: 



mm 



Chiudendo rapidamente ed aprendo lentamente per molte volte di seguito 60 

 Ripetendo la chiusura rapida ed apertura lenta un' alti*a volta . . . .63 



Chiudendo lentamente ed aprendo lentamente 99 



Sostituendo all' ottone un tubo di cartone, e chiudendo ed aprendo ancora 



lentamente ., 101 



Le prime due misure mostrano quale può essere al più 1' aumento di magne- 

 tismo dovuto alla circostanza che quel tubo di acciaio si magnetizza ripetutamente. 

 La terza misura confrontata con quelle due fa vedere come nelle pi-ime 1' indu- 

 zione nel tubo di ottone neh" atto della chiusura diminuisce il magnetismo del- 

 l' acciaio interno. Chiudendo lentamente 1' effetto dell' induzione è impedito, e si ha 

 nell' acciaio maggior magnetismo. Che 1' effetto del tubo di ottone sia tolto, lo pro- 

 va 1' ultimo risultato, in cui un tubo di cartone è sostituito senza sensibile differenza 

 a quello d' ottone. Se invece d' aprire lentamente il circuito, si apre rapidamente, 

 nell' ultimo caso si avrebbe magnetismo inverso (vedi art. 44). 



Se invece del tubo di ferro sottile se ne adopera uno più grosso, per esempio 

 di 2 n "" ; 5 si ha maggior differenza di risultati prodotti dalla presenza del tubo d'ot- 

 tone, e più ancora se la corrente è meno intensa. 



Ottenni per esempio : 



4 coppie Binscii S coppie 



Chiudendo rapidamente ed aprendo lentamente più 



volte 13 40 



Chiudendo rapidamente ed aprendo lentamente un' al- 

 tra volta : 14 41,5 



Chiudendo rapidamente ed aprendo lentamente con 



tubo di cartone in luogo di quello d'ottone. . 69 81,5 



Lasciando il tubo d' ottone e togliendo quello di ferro esterno, si ottiene un 

 magnetismo anche maggiore che nell' ultimo caso. La presenza simultanea del tubo 

 d' ottone e di quello di ferro producono una diminuzione di magnetismo nell' ac- 

 ciaio interno che né il tubo d' ottone, né il ferro potrebbero produrre separata- 

 mente. La corrente inversa di chiusura che si sviluppa nel diaframma conduttore, 

 accelera lo spostamento delle molecole nel tubo esterno e lo ritarda nell'interno; 

 il magnetismo che si sviluppa rapidamente nel ferro elìde in parte sull' acciaio 

 1' azione dell' elica. 



Sostituendo al tubo di ferro uno d' acciaio più o meno temprato, 1' acciaio in- 



